ETICS e argamassas térmicas: novos desafios de desempenho e sustentabilidade. Maria do Rosário Veiga Sofia Malanho - PDF
ETICS e argamassas térmicas: novos desafios de desempenho e sustentabilidade. Maria do Rosário Veiga Sofia Malanho
Download "ETICS e argamassas térmicas: novos desafios de desempenho e sustentabilidade. Maria do Rosário Veiga rveiga@lnec.pt Sofia Malanho smalanho@lnec."
Gilberto Fonseca Farias
1 e argamassas térmicas: novos desafios de desempenho e sustentabilidade Maria do Rosário Veiga Sofia Malanho
2 Isolamento térmico pelo exterior Vantagens O isolamento térmico pelo exterior é o mais eficaz e o que apresenta mais vantagens adicionais: corrige as pontes térmicas; protege as paredes das variações de temperatura; não reduz área interior; melhora o desempenho térmico de Verão por permitir aproveitar a inércia térmica das paredes exteriores.
3 Isolamento térmico pelo exterior Tipos Os revestimentos exteriores de fachadas com contribuição significativa para a eficiência energética, por isso classificados como revestimentos de isolamento térmico, são dos seguintes tipos: 1 2 Revestimentos compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) Revestimentos constituídos por painéis isolantes fixados diretamente ao suporte (Vêtures)
4 Isolamento térmico pelo exterior Tipos Os revestimentos exteriores de fachadas com contribuição significativa para a eficiência energética, por isso classificados como revestimentos de isolamento térmico, são dos seguintes tipos: 3 4 Revestimentos de fachada ventilada com isolante na caixa de ar Revestimentos aderentes constituídos por argamassas isolantes (mv < 600 kg/m 3 ; e > 40 mm)
5 Isolamento térmico pelo exterior Tipos ITE 50, 2007 SOLUÇÃO DE FACHADA Coeficiente de transmissão térmica U (W/m 2.ºC) Parede simples de alvenaria de tijolo furado de 0,22 m 1,30 Parede dupla de 0,11 m + 0,15 m 0,96 Parede dupla de 0,11 m + 0,15 m com EPS (60 mm) na caixa-de-ar 0,44 Parede simples de 0,22 m com ETICS com EPS (60 mm) 0,45 Parede simples de 0,22 m com revestimento de painéis isolantes (isolante descontínuo) de EPS (60 mm) (vêtures) 0,50 Parede simples de 0,22 m com revestimento de painéis com isolante contínuo EPS (60 mm) no espaço de ar (fachada ventilada) Parede simples de 0,22 m com revestimento de argamassa térmica (60 mm) Valor máximo admissível para paredes exteriores, para a zona I3 [RCCTE] (minimização do risco de ocorrência de condensações) Valor de referência para moradias unifamiliares com menos de 50 m 2 (dispensando a verificação detalhada do RCCTE) 0,45 0,90 U max 1,45 U ref 0,50
6 Isolamento térmico pelo exterior ETICS Sistema Compósitos de Isolamento Térmico pelo Exterior
7 Campo de aplicação Obra nova Obra de reabilitação
8 2 ETICS Componentes Isolante térmico; 2 Camada de base 3 Rede de fibra de vidro; 4 Produto de colagem; 5 Suporte; 6 e 7 Acabamentos. Pintura 6 7 Ladrilhos cerâmicos
9 Componentes > Para além da boa qualidade de todos os componentes, é preciso que todos sejam compatíveis, que se conjuguem de modo a não ampliarem as solicitações e a oferecerem-lhes resistência adequada. 9
10 Isolante térmico > Isolante térmico: EPS, XPS, MW, ICB (condutibilidades térmicas muito semelhantes: aprox. 0,035 a 0,037 W/m.k) Fixado ao suporte por colagem ou por fixação mecânica (ou ambas), com espessura variável. Confere o isolamento térmico, através de uma camada contínua com a espessura necessária (em Portugal usam-se atualmente 40 a 60 mm). Baixa condutibilidade térmica, baixa absorção de água, baixo módulo de elasticidade transversal. 10
11 Camada de base Argamassa mista de cimento e resina, aplicada em pequena espessura sobre o isolante, incorporando uma armadura. Confere resistência mecânica e proteção à água. Boa aderência ao isolante, elevada resistência à fendilhação, reduzida capilaridade e resistência elevada à perfuração e aos choques.
12 Redes de fibra de vidro Armadura normal geralmente rede de fibra de vidro com protecção anti-alcalina, destinada a aumentar a resistência à fendilhação. Armadura reforçada destinada a aumentar significativamente a resistência aos choques, recomendada para zonas mais expostas.
13 Elementos de fixação mecânica > Elementos de fixação mecânica do isolante ao suporte, seja complementar ou como fixação principal, conforme a conceção do sistema. 13
14 Acabamentos > Um ou vários acabamentos: RPE, tinta especialmente formulada (resinas acrílicas, siloxanos, silicatos) ou revestimentos de ligante mineral ou misto; ladrilhos ou outros elementos colados não são abrangidos pelo ETAG 004. Função estética; contribuição para a resistência aos choques; contribuição para a estanquidade à água do sistema, sem reduzir muito a permeabilidade ao vapor. Condiciona o comportamento às acões climáticas: absorção de calor através da cor, fendilhação, colonização biológica e fixação diferencial de poeiras. 14
15 Componentes auxiliares > Perfis metálicos, em geral alumínio perfurado, para melhorar o comportamento do sistema (perfil de peitoril, de platibanda, de arranque, etc.).
16 Comprovação da qualidade Atual Marcação CE com base numa ETA concedida a partir do ETAG 004 Documento de Homologação (DH) Voluntário: Documento de Aplicação (DA) Mercado nacional + mercado Europeu Mercado nacional 16
17 Comprovação da qualidade ETICS com EPS ou MW Futuro Outros ETICS Marcação CE com base Numa Norma Europeia Harmonizada (ENh) Voluntário: Documento de Aplicação (DA) Marcação CE com base numa ETA concedida a partir do ETAG 004 Voluntário: Documento de Aplicação (DA) Documento de Homologação (DH) Mercado nacional + mercado Europeu Mercado nacional + mercado Europeu Mercado nacional 17
18 Comprovação da qualidade ETA (inglês) 18
19 Comprovação da qualidade ETA (pt) 19
20 Comprovação da qualidade (Complementar da ETA facultativo) DA 20
21 Comprovação da qualidade DH 21
22 Comprovação da qualidade > Em qualquer destas modalidades, que incidem sobre o sistema completo, os constituintes sujeitos a marcação CE devem tê-la. Por ex.: Os isolantes devem ter marcação CE abrangendo todas as características necessárias: EN (EPS), EN (XPS), EN (MW ) ou EN (ICB); As cavilhas para fixação mecânica devem ter elas próprias uma ETA segundo o ETAG
23 Avaliação do desempenho A análise do comportamento e desempenho de sistemas ETICS é feita a nível Europeu com base no ETAG 004. O estudo de Aprovação Técnica ou de concessão do DH envolve diversas ações, incluindo um conjunto de ensaios a realizar segundo o ETAG 004. De forma a verificar o cumprimento das Exigências Essenciais previstas na Diretiva dos Produtos da Construção.
24 Ensaio Classificação Critério Ensaio higrotérmico Choque de 3 J, choque de 10 J e perfuração Aderência do revestimento ao isolante ETICS Caracterização experimental Ensaios sobre murete Satisfatório Categoria I (adequado a zonas acessíveis ao público e expostas a choques fortes, mas não sujeitas a uso anormalmente rude). Categoria II (adequado a zonas de acesso limitado ou a zonas públicas acima de 2 m do solo). Categoria III (adequado a zonas pouco expostas a choques, por ex. zonas acima de 2 m do solo de edifícios com acesso reservado). Satisfatório Ausência de anomalias relevantes no sistema, nomeadamente dos seguintes tipos: empolamentos, destacamentos, fendilhação ou perda de aderência Sem deterioração após choque de 3 J e de 10 J e sem perfuração com punção de 6 mm Sem penetração com choque de 10 J, sem fendilhação com choque de 3 J e sem perfuração com punção de 12 mm Sem penetração com choque de 3 J e sem perfuração com punção de 20 mm Tensão de aderência 0,08 N/mm 2 ou rotura coesiva pelo isolante 24
25 Caracterização experimental ensaios de desempenho mais relevantes Ensaio higrotérmico Resistência ao choque de 3 J e 10 J Resistência à perfuração Ensaio de aderência ao isolante
26 Caracterização experimental Ensaios sobre provetes de pequenas dimensões Ensaio Classificação Critério Ensaio de permeabilidade ao vapor de água do revestimento Absorção de água por capilaridade Redes de fibra de vidro para a armadura Satisfatório Satisfatório Resistente ao gelo-degelo sem ensaios adicionais Satisfatório Espessura da camada de ar de difusão equivalente 2,0 m Água absorvida após 1 hora pela camada de base não superior a 1 kg/m 2 (satisfatório para qualquer acabamento); ou Água absorvida após 1 hora pelo sistema de revestimento completo, incluindo o acabamento, não superior a 1 kg/m 2 (satisfatório para os acabamentos que verificarem esta condição). Se a água absorvida pela camada de base e o acabamento após 24 horas for inferior a 0,5 kg/m 2 Resistência à tracção após envelhecimento artificial acelerado: 20 N/mm e 50 % resistência à tracção no estado novo 26
27 Caracterização experimental Ensaios sobre provetes de pequenas dimensões contin. Ensaio Classificação Critério Aderência da camada de colagem ao isolante, estado seco Aderência da camada de colagem ao isolante, após imersão em água Aderência da camada de colagem ao betão, estado seco Aderência da camada de colagem ao betão, após imersão em água Satisfatório Tensão de aderência 0,08 N/mm 2 Satisfatório Tensão de aderência 0,03 N/mm 2, 2 horas após a remoção dos provetes da água. Tensão de aderência 0,08 N/mm 2, 7 dias após a remoção dos provetes da água Satisfatório Tensão de aderência 0,25 N/mm 2 Satisfatório Tensão de aderência 0,08 N/mm 2, 2 horas após a remoção dos provetes da água. Tensão de aderência 0,25 N/mm 2, 7 dias após a remoção dos provetes da água 27
28 Caracterização experimental Permeabilidade ao vapor de água Aderência da camada de base ao betão suscetibilidade à colonização biológica Aderência da camada de base ao isolante Absorção por capilaridade
29 Caracterização experimental ensaios de desempenho mais relevantes Resistência à sucção do vento Comportamento ao fogo
30 Caracterização experimental Ensaio de tração da camada de base armada Ensaio para determinação da resistência ao arrancamento de perfis de fixação
31 Novos desafios: Fogo - Comportamento ao Fogo: É uma vulnerabilidade destes sistemas, que têm em geral classe menos favorável B-s2-d0 nos melhores sistemas testados até ao momento com isolantes classificados individualmente como classe E (EPS, XPS ou ICB) que os revestimentos minerais correntes (A1). Mesmo assim é necessário que o revestimento (camada de base armada mais acabamento) assegure uma boa proteção e mantenha a integridade mantenha a integridade necessária para proteger o isolante térmico durante o ataque pela chama. Comparação de resultados: EPS, XPS, ICB classe E MW classe A?? B-s1-d0 C-s2-d0 D-s2-d0 31
32 Novos desafios: Fogo - Comportamento ao Fogo: Este vai com certeza ser uma aspeto em que as exigências vão aumentar com a evolução da regulamentação. Está diretamente relacionado com a segurança ao incêndio e esta é uma exigência essencial consignada na Diretiva dos Produtos da Construção Como conciliar bom comportamento ao fogo com isolamento térmico? 32
33 Novos desafios: Fogo - Comportamento ao Fogo: Usar isolantes térmicos com boa classificação ao fogo: Por ex. a lã mineral: com classificação A permite obter sistemas com melhor classificação global. Usar camadas de base com maior teor de produtos minerais em relação aos orgânicos e maior capacidade de proteção em relação à chama. No entanto, estes podem ter maior tendência para fissurar e pior comportamento ao choque. O revestimento de acabamento pode piorar a classificação, se arder facilmente: usar acabamentos com maior teor de ligante mineral pode contribuir positivamente mas tem outras desvantagens. Aplicação de acabamentos cerâmicos sobre ETICS para melhorar o comportamento ao fogo. 33
34 Novos desafios: Desempenho térmico de Verão Usar isolantes com maior tempo de atraso da onda térmica: a cortiça (ICB) tem tempo superior ao EPS e ao XPS, melhorando o conforto térmico de Verão 34
35 Novos desafios: Resistência ao impacto - Susceptibilidade aos choques: Esta é uma das vulnerabilidades destes sistemas. É possível cumprir os requisitos mínimos estabelecidos no ETAG 004 com um sistema clássico mas atingir a Categoria I é muito difícil.
36 Novos desafios: Resistência ao impacto Usar redes de fibra de vidro reforçadas eficientes (tipo 2 tem-se revelado mais eficiente que tipo 1) Usar redes de fibras minerais (por ex. fibra de basalto?)
37 Novos desafios: Resistência ao impacto Usar acabamentos minerais mas elásticos Usar proteções ou outros acabamentos junto ao solo (por ex. ladrilhos: mas atenção aos inconvenientes, nomeadamente baixa resistência mecãnica; não usar com MW) Isolantes térmicos mais rígidos não resolvem o problema. Alguns resultados até ao momento: Isolante Sistema com Rede normal Sistema com Rede reforçada EPS III-II II XPS III-II II MW II I ICB II II-I
38 Novos desafios: colonização biológica > Susceptibilidade ao desenvolvimento de fungo e algas: Acabamentos com boa resistência biológica(com biocidas ou minerais) Redução da retenção de água no sistema Melhoria do comportamento higrotérmico
39 Novos desafios: Sustentabilidade > Impacto ambiental dos isolantes: Impacto no fabrico: uso de gases nocivos para o ambiente, como os HCFCs; consumo de energia no fabrico; CO2 equivalente, SO2 equivalente, PO4 equivalente, etc. vantagem do MW e possivelmente do ICB (poucos dados); desvantagem do XPS Impacto no uso: redução das necessidades de aquecimento e de refrigeração Impacto na demolição: ciclo de vida útil (durabilidade da solução); reciclagem dos resíduos vantagem do ICB e possivelmente do MW Uso de isolantes com menor impacto ambiental: MW e ICB, mas talvez outras possibilidades a analisar 39
40 Novos desafios: Sustentabilidade > Revestimentos com menor impacto ambiental: Minerais Substituição de parte do cimento por ligantes com menor energia incorporada > Redes > Acabamentos 40
41 Isolamento térmico pelo exterior ARGAMASSAS TÉRMICAS Argamassas de isolamento térmico
42 Argamassas térmicas Constituição As argamassas térmicas são argamassas com agregados leves e devem ter massas volúmicas inferiores a 600 kg/m 3. Normalmente estes revestimentos isolantes são compostos por 2 camadas: a camada leve e isolante de argamassa térmica, mais espessa e uma camada de acabamento, mais dura e armada com rede de fibra de vidro.
43 Argamassas térmicas Comprovação da qualidade Marcação CE através de: Norma Europeia harmonizada (ENh) Norma de características, elaborada pelo CEN sob mandato da Comissão Europeia, em ligação com a Diretiva dos Produtos de Construção (DPC). Estas normas têm partes voluntárias (ou não-harmonizadas). Por esse motivo, em todas as normas harmonizadas inclui-se um anexo informativo (ANEXO ZA) que constitui a parte harmonizada da norma, a partir da qual a marcação CE é atribuída. A referência destas normas é publicada no JOUE, acompanhada da indicação das datas de aplicabilidade da marcação CE.
44 Argamassas térmicas Comprovação da qualidade As argamassas térmicas são cobertas pela Norma Europeia harmonizada EN onde têm a designação de Argamassas de revestimento de isolamento térmico (Rendering / plastering insulating mortars): classes de isolamento térmico T1 e T2 Como tal têm marcação CE Que pode ser complementada por um Documento de Aplicação (DA) do LNEC (facultativo)
45 Argamassas térmicas Comprovação da qualidade Marcação CE com base na EN Voluntário: Documento de Aplicação (DA) Mercado nacional + mercado Europeu 45
46 Argamassas térmicas Caracterização experimental Exigências aplicáveis para marcação CE: Reacção ao fogo: se material orgânico 1% - A1, senão é necessário fazer ensaio Resistência à compressão: CS I a CS IV Aderência: valor declarado e padrão de rotura Coeficiente de capilaridade: classe w1 ( 0,40 Kg/m2.min0,5) Condutibilidade térmica T1 ( 0,10 W/m.K) ou T2 ( 0,20 W/m.K) (Nota: valores muito superiores aos valores dos isolantes, da ordem de 0,035 W/m.K) Coeficiente de difusão ao vapor de água: µ 15 Durabilidade: avaliado conforme as condições locais 46
47 Argamassas térmicas Caracterização experimental Característica Classes Exigência Massa volúmica - Valor declarado Resistência à compressão CS I a CS IV Classe CS I a CS IV Aderência ao suporte - Valor declarado e padrão de ruptura Aderência ao suporte após ciclos - Valor declarado e padrão de ruptura Absorção de água por capilaridade W0, W1 e W2 W1 ( 0,40 kg/m2.min0,5) Permeabilidade ao vapor de água - µ 15 Condutibilidade térmica T1, T2 T1 0,10 W/m.k T2 0,20 W/m.k Reacção ao fogo A a F Classe declarada Durabilidade - Durabilidade Declarada 47
48 Argamassas térmicas Caracterização experimental Exigências adicionais do LNEC (aplicáveis quando for solicitado Documento de Aplicação DA): Resistência aos choques e perfuração: definição de classes Aderência: 0,2 MPa ou FP coesiva Resistência à fissuração: ensaio de ciclos calor-frio-chuva 48
49 ARGAMASSAS TÉRMICAS Novos desafios: Desempenho térmico e resistência mecânica Estas argamassas têm à partida maior condutibilidade térmica que um ETICS com a mesma espessura devido à matriz de cimento e areia. Assim, para obter a mesma resistência térmica será necessária maior espessura, por ex. o dobro. É importante reduzir a condutibilidade térmica destas argamassas. Por outro lado, espessuras elevadas são difíceis de conseguir sem problemas de aderência e coesão e sem aumentar significativamente os problemas de resistência ao choque. As argamassas térmicas devem ter resistência mecânica razoável para poderem desempenhar normalmente as funções de revestimento. 49
50 Isolamento térmico pelo exterior Conclusões Os revestimentos de fachadas podem ter um papel relevante no desempenho térmico dos edifícios e na sua eficiência energética. Os revestimentos de isolamento térmico pelo exterior são os mais eficazes, principalmente se incluírem uma camada contínua de isolante térmico de condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/m.ºC e espessura da ordem de 60 mm. Estes revestimentos conferem bom isolamento térmico, corrigem as pontes térmicas, pelo que melhoram o desempenho higrotérmico, contribuem para o aumento da capacidade térmica útil das paredes e, portanto, para um aumento da inércia térmica interior e uma melhoria do desempenho térmico de Verão e protegem a estrutura e os toscos das paredes, da água e dos choques térmicos. 50
51 Isolamento térmico pelo exterior Conclusões Nestes sistemas complexos, é muito importante que todos os componentes tenham características adequadas e contribuam para o bom desempenho do conjunto. Só os sistemas com comprovação de qualidade asseguram bom desempenho e durabilidade. Há importantes desafios de melhoria de desempenho nestes sistemas: melhoria do comportamento ao fogo; melhoria da resistência ao impacto; melhoria da resistência biológica; aumento da sustentabilidade. As argamassas térmicas são mais fáceis de aplicar mas são também, em princípio, menos eficientes. Estas argamassas estão sujeitas a marcação CE com base na EN Como principais desafios das argamassas térmicas: reduzir a condutibilidade térmica; aumentar a resistência mecânica. 51
52 e argamassas térmicas: novos desafios de desempenho e sustentabilidade Maria do Rosário Veiga Sofia Malanho
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS. Núcleo de Revestimentos e Isolamentos
DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS Núcleo de Revestimentos e Isolamentos REGRAS PARA A CONCESSÃO DE UMA APROVAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA (ETA) OU DE UM DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO (DH) A SISTEMAS COMPÓSITOS DE ISOLAMENTO